(4176) 
gnétite du peroxyde de fer, sous l'influence des corps réducteurs et au 
sein du sulfate sodique fondu, puisque dans ces conditions il se produit 
toujours du sulfure double de fer et de sodium. 
» Le carbonate ferreux naturel produit de la magnétite octaédrique 
dans les mêmes conditions que le sesquioxyde de fer, mais le produit 
obtenu renferme des ferrites de manganèse, de chaux et de magnésie. 
» Les magnétites obtenues aveé le peroxyde de fer cristallisé hexagonal 
v’affectent pas toujours la forme octaédrique ; elles conservent la forme 
du peroxyde lorsque la quantité de réducteur employé n’est que peu 
supérieure à celle qu’exige la formation de l’oxyde magnétique. 
» Propriétés de la magnétite artificielle. — V/oxyde magnétique obtenu 
par les procédés qui viennent d’être décrits paraît identique à la magnétite 
naturelle. Il est, comme elle, attirable à l'aimant, laisse une trace noire 
sous le pilon, présente l'éclat métallique et affecte la forme d’octaèdres 
opaques, modifiés quelquefois par de très petites facettes du dodécaèdre 
rhomboïdal. Sa dureté, 6 à 6,5, est celle du minéral naturel, variable entre 
5,5 à 6,5 ; sa densité, 5,21 à 5,25, diffère peu de la densité du produit na- 
turel, comprise entre 4,9 et 5,27. 
». Les cristaux de magnétite pure ne sont altérés ni par l’eau bouillante 
ni par l’action de la vapeur d’eau et de l'acide carbonique portés au rouge 
cerise très clair. Les acides chlorhydrique et azotique étendus de ror? 
d’eau ne les attaquent pas; ces mêmes acides concentrés, ainsi que l'eau 
régale, les dissolvent lentement ; les résidus laissés après dissolution des 
4%, 25, 50 de la magnétite par ces dissolvants acides présentent encore la 
composition de l’oxyde soumis à l'expérience. 
» Grillée à Vair, la magnétite pure se transforme en peroxyde de fer 
pur et sans action sur l'aimant. Le résidu que laisse, après son grillage, la 
magnétite obtenue avec le carbonate ferreux reste toujours magnétique ; 
celte anomalie paraît due à la présence des ferrites étrangers. 
» La richesse en ferrite normal, Fe*O*, des oxydes artificiels, calculée 
d’après l'augmentation de poids qu’ils éprouvent à la suite d’un grillage 
complet, varie de 2% à +22, Ces différences sont dues à ce que la magne- 
tite, au sein du sulfate sodique, se réoxyde lentement, sans changer de 
forme, aux dépens de l'atmosphère. oxydante qui entoure le creuset: Les 
surfaces des cristaux, dans ces circonstances, ne perdent rien de leur net- 
teté et de leur éclat. Au contraire, après le grillage à l’air de la magnétite, 
grillage opéré cependant d’une manière très lente, ses faces octaédriques 
deviennent rugueuses. Ces derniers faits permettent de supposer que la 
